(9*7) 



» L'aluminium peut contenir 10 pour 100 de cuivre sans perdre sa mal* 

 léabilité, qui diminue cependant ; le métal réduit dans les nacelles de cuivre 

 en contenait 5 et 6 pour îoo : on le travaillait encore avec facilité. Au delà 

 de io pour ioo, il devient cassant et reste blanc tant que la proportion de 

 cuivre ne dépasse pas 8opour mo. L'alliage ainsi obtenu est blanc, cassant; 

 il ressemble au métal des miroirs des télescopes. L'alliage à 85 pour ioo de 

 cuivre est encore cassant, mais il a un commencement de couleur jaune. Il 

 est probable que le cuivre perd sa couleur quand sa proportion est infé- 

 rieure à 82 pour 100, proportion qui correspond à l'alliage Cu a Al. 



» Le bronze d'aluminium dont j'ai déjà parlé, et qui contient 10 pour 

 100 d'aluminium et 90 de cuivre, joint à la propriété de se forger à chaud 

 une inaltérabilité assez grande vis-à-vis du sulfhydrate d'ammoniaque. Sa 

 couleur jaune est assez belle, mais sous le rapport de l'éclat il est infé- 

 rieur à l'alliage connu de 95 de cuivre et de 5 d'aluminium. 



» L'alliage composé de 3 parties d'argent et de 97 d'aluminium a une 

 très-belle couleur, il est inaltérable en présence de l'hydrogène sulfuré. Une 

 partie d'aluminium et 1 partie d'argent donnent une matière aussi dure 

 qne le bronze. 



» L'alliage de 99 d'or et 1 d'aluminium est très-dur, il est cependant mal- 

 léable ; sa couleur ressemble à celle de l'or vert. L'alliage à 10 d'aluminium 

 est incolore, cristallisé et par conséquent cassant. » 



chimie. — Sur quelques réactions nouvelles de V oxyde de chrome; 



par M. G. Chancel. 



<t On indique, dans quelques Traités de Chimie, comme moyen de sépa- 

 rer à la fois le chrome et le zinc d'autres métaux contenus dans la même 

 dissolution, de traiter celle-ci par un excès de potasse caustique, afin de ne 

 dissoudre que les oxydes de chrome et de zinc (ainsi que l'alumine). Cette 

 réaction n'a jamais dû être exécutée dans la pratique, car, d'après mes expé- 

 riences, le chrome et le zinc ne peuvent pas coexister dans une dissolution 

 de potasse, attendu qu'ils se précipitent mutuellement. En effet, lorsqu'on 

 mélange ensemble deux solutions potassiques, l'une contenant de l'oxyde 

 de chrome et l'autre de l'oxyde de zinc, la solution qui est employée en 

 excès précipite l'autre solution d'une manière complète. On obtient ainsi un 

 précipité vert, qui, lavé et desséché, renferme 



Cr a O% ZnO, 



et présente, par conséquent, une composition semblable à celle du fer 



120.. 



